## COMPATIBILITY TESTING OF SYNTHESIZED TIO 2 NANOPARTICLES ON THE FAST-GROWING WOOD PHYSICAL PROPERTIES
Esti Prihatini 1) , Rohmat Ismail 2) *, Istie Sekartining Rahayu 1) , Gilang Dwi Laksono 1) , Dhiya Khairunissa 3)
1) Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University Jl. Raya Dramaga, Babakan, Bogor, 16680, Indonesia
2) Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University Jl. Raya Dramaga, Babakan, Bogor, 16680, Indonesia
3) Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Nusa Bangsa Jl.KH.Sholeh Iskandar Km 4, Tanah Sareal, Bogor 16166, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kayu  merupakan  bahan  baku  alami  yang dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  industri, konstruksi, bahan bakar, dan lainnya. Salah satu
jenis  kayu  yang  sering  digunakan  dan  memiliki karakteristik  cepat  tumbuh  adalah  kayu  jabon yang  dapat  dipanen  pada  umur  5  tahun (Krisnawati et  al., 2011).  Kayu  jabon  sebagai kayu  cepat  tumbuh  memiliki  kekurangan,  yaitu

## ARTICLE INFO
Article history:
Received 18 Oct 2023, Revised 13 Feb 2024,
Accepted 15 Feb 2024 Available online 30 Apr 2024 Keywords:
✓ compatibility,
✓ TiO 2 nanoparticles,
✓ jabon,
✓ impregnation
*corresponding author: rohmatchemistry@apps.ip b.ac.id
Phone: +6281386267808
https://doi.org/10.31938/jsn.v
14i2.611

## ABSTRACT
Jabon wood (Anthochepalus cadamba) has inferior quality, so it is necessary to modify the wood to improve the quality of its physical properties, namely by impregnating TiO 2 nanoparticles (NP-TiO 2 ). This study aims to determine the right synthesis method for the synthesis of NP-TiO 2 so as to improve the quality of the physical properties of jabon wood optimally.  The  results  of  FTIR  testing  showed  that  jabon  wood  has  successfully impregnated NP-TiO 2 by hydrothermal and solvothermal methods with ethanol, acetone, and  methanol  solvents  with  the  identification  of  the  functional  group  of  Ti-O  at wavenumber 533 cm -1 and the Ti-O-Ti functional group at wavenumber 679 cm -1 which is the  bond  formed  in  the  framework  of  the  TiO 2 compound.  The  results  of  the  physical properties test showed that NP-TiO 2 which was successfully impregnated into wood was synthesized  using  hydrothermal  and  solvothermal  methods,  namely  acetone,  methanol, and ethanol, with a WPG value of 1.36%, 2.6%, 2.16%, and 1.61%, respectively. XRD test results show that jabon wood has successfully impregnated NP-TiO 2 by hydrothermal and solvothermal  methods  using  acetone,  ethanol,  and  methanol  solvents  with  the identification of anatase TiO 2 crystal lattice and crystal sizes of 16.21, 15.94, 14.27, dan 15.75 nm, respectively.

## ABSTRAK
Pengujian  Kompatibilitas  Nanopartikel  TiO 2 Hasil  Sintesis Terhadap Sifat Fisis Kayu Cepat Tumbuh
Kayu  jabon  ( Anthochepalus  cadamba )  mempunyai  kualitas  yang  inferior,  sehingga diperlukan  modifikasi  kayu  untuk  meningkatkan  kualitas  sifat  fisisnya  yaitu  dengan melakukan  impregnasi  nanopartikel  TiO 2 (NP-TiO 2 ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menentukan metode sintesis yang tepat dalam membuat NP-TiO 2 yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sifat fisis kayu jabon secara optimal. Hasil pengujian FTIR menunjukkan  bahwa  kayu  jabon  telah  berhasil  terimpregnasi  NP-TiO 2 dengan  metode hidrotermal  dan solvotermal  menggunakan pelarut  etanol, aseton serta metanol, hal  ini ditunjukkan oleh gugus fungsi dari Ti-O pada bilangan gelombang 533 cm -1 serta gugus fungsi Ti – O – Ti pada bilangan gelombang 679 cm -1 yang merupakan ikatan yang terbentuk pada kerangka senyawa TiO 2 . Hasil  uji sifat fisis menunjukkan NP-TiO 2 yang berhasil terimpregnasi ke dalam kayu adalah hasil sintesis menggunakan metode hidrotermal dan solvotermal yaitu aseton, metanol, dan etanol, dengan nilai WPG sebesar 1,36%; 2,6%; 2,16%; dan 1,61%. Hasil pengujian XRD menunjukkan bahwa kayu jabon telah berhasil terimpregnasi  NP-TiO 2 melalui  metode  hidrotermal  dan  solvotermal  menggunakan pelarut aseton, etanol dan metanol yang ditunjukkan dengan teridentifikasinya kisi kristal TiO 2 anatase dan ukuran kristal 16,21; 15,94; 14,27; dan 15,75 nm.
Kata kunci:  kompatibilitas, nanopartikel TiO 2 , jabon, impregnasi
tingginya  kandungan  kayu  juvenil  sehingga menyebabkan  kekuatan  kayu  rendah  (Rahayu et al., 2014).  Selain  itu,  berat  jenis  dan  keawetan kayu cepat tumbuh juga rendah (Sotelo Montes et al., 2007).  Kayu  jabon  ini  hanya  digunakan sebagai bahan baku konstruksi ringan, kayu lapis, lantai  kayu,  dan  lainnya.  (Prihatini  et  al.  2020). Sifat-sifat  kayu  dapat  ditingkatkan  dengan memodifikasi  polimer  dinding  sel  dengan berbagai  jenis  metode  modifikasi.  Metode modifikasi  yang  telah  dikembangkan  dapat digolongkan  menjadi  metode  modifikasi  termal, kimia,  permukaan,  dan  impregnasi  (Teng et  al., 2018). Impregnasi kayu adalah salah satu metode modifikasi  kayu  yang  bertujuan  untuk  merubah sifat-sifat  kayu  dengan  melakukan  modifikasi pada tingkat dinding sel kayu (Hadi et al., 2013). Beberapa  dekade  terakhir  ini,  nanopartikel logam  digunakan  pada  proses  impregnasi  kayu untuk memperlambat tingkat degradasi kayu dan karena ukurannya yang kecil, nanopartikel dapat menembus secara mendalam dan merata ke dalam pori-pori  kayu,  sehingga  melindungi  kayu. Impregnasi  kayu  dapat  dibagi  menjadi  difusi, kapiler, dan perlakuan tekanan (Bi et al., 2021). Penggunaan  kayu  terimpregnasi  nanopartikel logam dapat meningkatkan daya tahan kayu dan sifat kayu lainnya. Riset penggunaan nanopartikel logam  telah  banyak  dilakukan  diantaranya  yaitu penggunaan  nanopartikel  tembaga  (Akhtari  & Nicholas,  2013),  polistirena  dalam  bentuk tembaga  oksidanya  (Jafari  &  Omidvar,  2018), nanopartikel perak pada kayu tropis (Roque et al., 2014),  nanopartikel  berbasis  seng  (Bak  & Németh, 2018), dan nanopartikel SiO 2 , TiO 2 , dan Fe 3 O 4 (Dirna  et  al.  2020;  Rahayu  et  al.  2020; Rahayu  et  al.  2022a;  Rahayu  et  al.  2022b; Prihatini et al. 2020; Prihatini et al., 2023). Nanopartikel  TiO 2 merupakan  material anorganik yang dapat meningkatkan kualitas sifat fisis kayu dan melindunginya dari paparan radiasi UV  yang  dapat  merusak  kayu  (Rassam et  al., 2012) dan meningkatkan resistensi kayu terhadap proses pelapukan akibat cuaca melalui teknologi nanocoating (Rahayu et al., 2023). Nanopartikel TiO 2 dapat  disintesis  melalui  cara  sol  gel, hidrotermal, dan solvotermal. Proses hidrotermal dan  solvotermal  memiliki  kelebihan,  yaitu  lebih mudah dikerjakan di laboratorium dan rendemen- nya  yang  tinggi  namun  akan  memiliki karakteristik  berbeda  ketika  menggunakan  jenis pelarut  berbeda.  Karakteristik  tersebut  meliputi ukuran partikel, derajat kristalinitas dan interaksi- nya  dengan  material  lain  pada  gugus  fungsi hidroksi dan karbonil (Kanchi & Ahmed, 2018).
Perbedaan  karakteristik  tersebut  tentunya  akan berdampak  pada  perbedaan  hasil  peningkatan kualitas sifat fisis kayu ketika nanopartikel TiO 2 tersebut terimpregnasi ke dalam kayu, maka dari itu pada penelitian ini dilakukan uji kompatibilitas untuk  menentukan  metode  sintesis  nanopartikel TiO 2 yang  karakteristiknya  kompatibel  ketika diaplikasikan pada kayu jabon.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka dilakukan   uji   kompatibilitas   dari   nanopartikel TiO2hasil sintesis terhadap kayu jabon, sehingga dapat  menghasilkan  peningkatan  sifat  fisiknya secara optimal. Penelitian ini difokuskan pada uji kompatibilitas  dari  nanopartike  TiO 2 yang disintesis  secara  hidrotermal  dan  solvotermal terhadap kayu jabon, serta memban-dingkan data FTIR  dan  XRD  dari  sampel  kayu  jabon  setelah terimpregnasi  nanopartikel  TiO 2 ,  serta  data  sifat fisisnya.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan dan Alat
Sampel  kayu  jabon  berumur  5  tahun  bebas cacat  yang  berasal  dari  hutan  rakyat  di  wilayah Bogor,  Jawa  Barat.  Kayu  jabon  memiliki  tinggi bebas  cabang  7-  9  meter  dan  diameter  setinggi dada  (25-28  cm).  Setelah  penebangan,  kayu dipotong sepanjang 50 cm dari pangkal hingga ke batas tinggi bebas cabang. Semua sampel berasal dari pohon yang sama dengan proses pengerjaan dalam  waktu  yang  bersamaan,  agarsifat variabilitas  sampel  rendah.  Bahan  kimia  yang digunakan antara lain Bulk TiO2 anatase (Pure®, Lindon, UT, USA), Etanol p.a (Merck), Metanol p.a (Merck), Aseton p.a (Merck), NaOH (Merck), Asam asetat (Merck), dan air demineralisasi. Alat yang digunakan adalah chain saw, table circular saw , neraca analitik, kaliper, oven, tanur, cawan porselen  50  mL,  kipas  angin,  sonikator  ( Cole Parmer ), erlenmeyer 500 mL, gelas ukur 50 mL, gelas piala 100 mL, gelas piala 250 mL, tabung impregnasi, magnetic stirrer (IKA C-MAGH HS 7), Fourier  Transform  Infrared  Spectrometry (FTIR) (Nicolet 6700 Thermo Scientific, USA) , dan X-Ray  Diffractometer (XRD)  XRD-7000 (Shimadzu, Japan).

## Metode
Persiapan Contoh Uji Kayu  jabon  dipotong  menggunakan chain saw dan table  circular  saw tanpa  membedakan kayu gubal dan kayu teras. Sampel uji berukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm (Standard, 1957) sebanyak 50
sampel,  dengan  10  kali  ulangan  pada  masing- masing  tingkat  konsentrasi.  Sampel  tersebut kemudian  digunakan  dalam  pengujian Weight Percent  Gain (WPG), Bulking  Effect (BE),  dan kerapatan.
Sintesis Nanopartikel TiO 2 Proses  sintesis  nanopartikel  (NP)  TiO 2 dilakukan dengan menggunakan metode hidrotermal  dan  solvotermal. Bulk TiO 2 dimasukan ke dalam dalam gelas piala sebanyak 7 gram  kemudian  dilarutkan  dengan  75  ml  air akuades untuk proses hidrotermal (Abdelhamid et al., 2021). Metanol dan etanol (Liao et al., 2009), aseton (Sun et al., 2017), NaOH 1 M (Nam et al., 2013)  serta  asam asetat  0,5  M  (Qu et  al., 2010) untuk  proses  solvotermal.  Setelah  itu,  larutan campuran  itu  direaksikan  di  dalam autoclave stainless steel Teflon pada suhu 75 °C selama 4 jam.  Setelah  melalui  proses autoclave ,  larutan campuran  didinginkan  secara  bertahap  ke  suhu kamar  (RT)  lebih  dari  24  jam.  Endapan  yang dihasilkan dipisahkan ke  dalam  cawan  porselen, lalu dicuci dengan etanol, dan dikalsinasi selama 3 jam pada suhu 500 o C.

## Proses Impregnasi pada Kayu
Proses  impregnasi  menggunakan  sampel tanpa  perlakuan  dan  sampel  yang  diimpregnasi dengan campuran nanopartikel TiO 2 hasil sintesis dan  air  demineralisasi  pada  konsentrasi  5%  b/v. Campuran  tersebut  diaduk  menggunakan  alat sonikator (Cole Parmer) dengan amplitudo 40% selama 60 menit.  Campuran tersebut dituangkan ke dalam wadah yang sudah berisi kayu dan diberi pemberat kawat nylon yang bersifat tidak bereaksi dengan  larutan  impregnasi.  Wadah  tersebut dimasukkan  ke  dalam  tabung  impregnasi  lalu proses  impregnasi  dilakukan  dengan  tekanan vakum -0,5 bar selama 0,5 jam dan ditekan 1 bar selama 2 jam. Setelah proses impregnasi selesai, kayu  dibilas  dengan  air  demineralisasi  untuk menghilangkan  sisa  larutan  impregnan  lalu dibungkus  dengan  alumunium  foil  dan dipanaskan  pada  suhu  65 o C  selama  12  jam kemudian dikeringkan pada suhu 105 o C selama 2 hari  sampai  bobot  konstan.  Massa  kayu  dan dimensi  kayu  diukur  untuk  perhitungan  WPG, BE, dan kerapatan.

## Pengujian Sifat Fisis
Pengujian Weight  Percent  Gain (WPG) dihitung dengan rumus berikut:
W 0 adalah berat kering oven sampel sebelum impregnasi  dan  W 1 adalah  berat  kering  oven sampel setelah impregnasi.
Pengujian Bulking  Effect (BE)  dihitung dengan rumus sebagai berikut:
V 0 adalah volume sampel sebelum perlakuan impregnasi  (cm 3 )  sedangkan  V 1 adalah  volume sampel  setelah  dilakukan  perlakuan  impregnasi (cm 3 ).
Kerapatan  (ρ)  dihitung  saat  sebelum  dan sesudah perlakuan dengan rumus sebagai berikut:
Karakterisasi  Kayu  Jabon  Terimpregnasi Nanopartikel TiO 2 Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) Sampel  kayu  jabon  kontrol  dan  hasil perlakuan impregnasi diparut lalu disaring dengan saringan  ukuran  100  mesh.  Sampel  kayu  yang sudah halus tersebut dicampurkan dengan kalium bromida  (KBr)  dengan  perbandingan  1:100  dan dibentuk menjadi pellet . Pellet tersebut dianalisis oleh  FTIR  dengan  pemindaian  kisaran  4000 hingga 400 cm -1 pada resolusi 4 cm -1 selama 32 scan.
X-Ray Diffractometry (XRD) Sampel  kayu  disayat  menggunakan cutter setebal  2  mm  pada  bidang  tangensial.  Derajat kristalinitas  sampel  kayu  (sayatan)  dianalisis dengan XRD-7000 (Shimadzu, Japan). Parameter yang dipakai pada alat tesebut adalah : radiasi Cu Kα dengan graphite monochromator , tegangan 40 Kv,  arus  30  mA  dan  rentang scan 2θ  antara  10 sampai  dengan  60°  dengan  kecepatan scanning 2°/menit.

## Pengolahan Data
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dan dievaluasi menggunakan Analysis of Variant (ANOVA)  dan  dilanjutkan  dengan  uji post  hoc  Duncan pada  α  =  5%.  Pengujian menggunakan  program  IBM  SPSS Statistics ( Statistical  Package  for  Service  Solutions )  versi 25.0.  Pengolahan  data  hasil  karakterisasi  yaitu spektrum  FTIR  menggunakan  program Origin versi 8.5.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi Nanopartikel Titanium Dioksida (NP-TiO 2 ) Fourier  Transform  Infrared  Spectrometr y (FTIR)
Analisis  FTIR  dilakukan  pada  NP-TiO 2 bertujuan  untuk  menentukan  gugus  fungsi  yang muncul  pada  material  NP-TiO 2 hasil  sintesis sehingga  dapat  mengetahui  karakteristiknya secara  kimia  sebelum  diimpregnasikan  ke  kayu jabon. Spektrum FTIR NP-TiO 2 (Gambar 1) yang disintesis  secara  hidrotermal  menunjukkan adanya  puncak  pada  544  cm -1 yang  merupakan vibrasi tekukan gugus fungsi Ti-O, puncak pada 1030 cm -1 yang merupakan vibrasi regangan Ti- OH (Chougala et al., 2017), puncak pada 692 cm - 1 merupakan vibrasi regangan Ti-O-Ti dan puncak pada 3388 cm -1 dan 3804 cm -1 merupakan vibrasi regangan gugus hidroksi (OH) (Sharfudeen et al., 2017).  Hasil  perbandingan  spektrum  NP-TiO 2 yang disintesis secara hidrotermal dan solvotermal menunjukkan bahwa gugus fungsi Ti- O,  Ti-O-Ti  dan  OH  yang  teridentifikasi  pada metode hidrotermal ditemukan juga pada metode solvotermal  namun  untuk  gugus  fungsi  Ti-OH hanya  ditemukan  pada  metode  hidrotermal. Gugus hidroksi yang muncul merupakan molekul air yang terjerap baik secara kimia maupun fisika pada permukaan NP-TiO 2 dan berkorelasi dengan gugus  fungsi  Ti-OH  yang  muncul  pada  metode hidrotermal  (Praveen et  al., 2013).  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  material  NP-TiO 2 telah berhasil disintesis dengan metode hidrotermal dan solvotermal  dan  dapat  digunakan  sebagai  bahan
impregnan  untuk  proses  impregnasi  pada  kayu jabon.
Pengujian Sifat Fisis Kayu Jabon Terimpregnasi Nanopartikel Titanium Dioksida
(NP-TiO 2 ) Weight  percent  gain (WPG)  merupakan persentase  penambahan  berat  kayu  setelah dilakukannya proses impregnasi. WPG merupakan salah satu parameter stabilitas dimensi yang  ditandai  dengan  penambahan  berat  pada sampel  yang  dinyatakan  dalam  persen.  Semakin besar  persentase  WPG,  maka  semakin  banyak polimer yang masuk ke dalam kayu. Nilai WPG pada kayu jabon yang terimpregnasi partikel NP- TiO 2 yang  disintesis  secara  hidrotermal  dan solvotermal ditunjukkan pada Tabel 1.
Nilai  WPG  kayu  jabon  yang  diimpregnasi menggunakan  NP-TiO 2 hasil  sintesis  secara hidrotermal  dan  solvotermal  terutama  metanol, etanol,  dan  aseton  berhasil  meningkatkan  nilai WPG-nya.  Nilai  WPG  tertinggi  terjadi  pada impregnasi dengan menggunakan NP-TiO 2 yang disintesis  menggunakan  pelarut  aseton,  diikuti metanol,  etanol,  dan  air.  Nilai  WPG  aseton  dan metanol tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata terhadap  sintesis  dengan  pelarut  air  dan  etanol. Nilai  WPG  yang  berbeda  ini  disebabkan  karena sifat  polaritas  pelarutnya  yang  berbeda.  Pelarut keton  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan sifat struktur nano produk ini, yang mempengaruhi  reaksi  fotokatalitiknya  (Nam et. al ,  2013).  Polaritas  yang  berbeda  pada  metanol dan  etanol  juga  berpengaruh  pada  besarnya reaktivitas pada proses hidrolisis dan kondensasi (Behnajady et al., 2011).
Tabel 1. Hasil pengukuran sifat fisis kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 Jenis Pelarut WPG (%) BE (%) Kerapatan (g/cm 3 ) Air 1,36 ± 0,38 b 2,14 ± 0,15 b 0,34 ± 0,06 ab Metanol 2,16 ± 0,73 c 2,25 ± 0,28 b 0,38 ± 0,06 bc Etanol 1,61 ± 0,30 b 2,19 ± 0,48 b 0,36± 0,05 abc Aseton 2,60 ± 0.78 c 2,40 ± 0,53 b 0,39 ± 0,06 c NaOH -0,13 ±0,31 a ` -0,13 ± 1,95 a 0,32 ± 0,02 ab Asam Asetat 0 a 0,33 ± 0,20 a 0,33 ± 0,05 a
a – c Nilai yang diikuti huruf berbeda merupakan nilai yang secara signifikan berbeda nyata berdasarkan uji Duncan
Meningkatnya nilai WPG juga menyebabkan peningkatan  dimensi  sampel  akibat  terjadinya bulking  effect (BE)  pada  kayu.  BE  merupakan parameter  yang  menunjukkan  penambahan bulking  agent pada  kayu  jabon  setelah  proses impregnasi. Bulking agent dapat menutup rongga kayu  dan  mengurangi  penyerapan  air  pada  kayu sehingga  stabilitas  dimensi  kayu  meningkat (Syahidah  &  Cahyono,  2008).  Nilai  BE  juga mengikuti nilai WPG, nilai BE paling besar terjadi pada kayu yang diimpregnasi menggunakan NP- TiO 2 yang disintesis menggunakan pelarut aseton, diikuti  metanol,  etanol,  dan  air.  Akan  tetapi, berdasarkan  uji  Duncan  nilainya  tidak  berbeda nyata.  Selain  dapat  meningkatkan  berat  dan dimensi  kayu,  NP-TiO 2 ini  juga  dapat meningkatkan kerapatan kayu setelah impregnasi (Rahayu et  al., 2022).  Nilai  kerapatan  sejalan dengan  nilai  WPG  dan  BE,  di  mana  kerapatan paling besar adalah kayu jabon terimpregansi NP- TiO 2 yang  disintesis  dengan  aseton,  diikuti metanol, etanol, dan air.  Berdasarkan uji Duncan menunjukkan  aseton  dan  metanol  tidak  berbeda nyata,  tetapi  berbeda  nyata  dengan  sintesis  NP- TiO 2 dengan pelarut air.
Nilai  WPG,  BE,  dan  kerapatan  dari  kayu jabon  terimpregnasi  NP-TiO 2 yang  disintesis dengan  pelarut  NaOH  dan  asam  asetat menunjukkan  hasil  yang  berbeda.  Nilai  WPG jabon  yang  terimpregnasi NP-TiO 2 hasil  sintesis dengan larutan NaOH bahkan menunjukkan hasil yang  negatif.  Hal  ini  berarti  berat  setelah mendapatkan perlakuan lebih rendah dibandingkan  sebelum  perlakuan.    Hasil pengecekan  pH  dengan  kertas  pH  universal menunjukkan  larutan  impregnan  memiliki  pH  9 (Gambar  2).    Menurut  (Doczekalska  & Zborowska,  2010),  kayu  yang  berada  dalam kondisi  larutan  basa  bisa  melarutkan  sebagian komponen  kayu.  Disolusi  akan  terjadi  apabila kisaran nilai pH diatas 9-10 (Melro et al., 2020) Hal ini mengakibatkan menurunnya dimensi dan juga  kerapatan  kayunya.  Demikian  juga  jabon
yang  diimpregnasi  menggunakan  NP-TiO 2 hasil sintesis  dengan  larutan  asam  asetat.  Sjostrom (1993)  menyatakan  bahwa  kondisi  asam  dapat mendegradasi komponen kimia kayu. Akan tetapi, karena asam asetat bersifat asam lemah, dan pH larutan  impregnannya  netral, maka tidak sampai mendegradasi  komponen  kayu.  Nilai  WPG  nya juga  tidak  mengalami  kenaikan.  Hal  ini menunjukkan  NP-TiO 2 hasil  sintesis  dengan larutan  NaOH  dan  asam  asetat  tidak  masuk  ke dalam  kayu.  Berdasarkan  hasil  sifat  fisis  secara keseluruhan  dapat  dilihat  bahwa  yang  bisa digunakan untuk sintesis NP-TiO 2 adalah aseton, metanol,  etanol  dan  air.  Hasil  analisis  statistik menunjukkan  sintesis  MP-TiO 2 dengan  pelarut aseton menunjukkan hasil yang paling optimum.
Karaketrisasi  Kayu  Jabon  Terimpregnasi Nanopartikel Titanium Dioksida (NP-TiO 2 )

## Fourier  Transform  Infrared  Spectrometry
(FTIR)
Analisis  dengan  alat  FTIR  dilakukan  untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada sampel kayu jabon setelah perlakuan impregnasi NP-TiO 2 (Gambar 3).
Spektrum  FTIR  pada  kayu  kontrol  jabon teridentifikasi  gugus  fungsi  C-H  dari  kerangka senyawa aromatik pada bilangan gelombang  619 cm -1 , gugus fungsi C-O pada bilangan gelombang 1036  cm -1 ,  gugus  fungsi  C=C  pada  bilangan gelombang  1638  cm -1 ,  gugus  fungsi  C-H  pada bilangan gelombang 2899 cm -1 , dan gugus fungsi O-H pada bilangan gelombang 3453 cm -1 (Coates, 2006). Hasil identifikasi gugus fungsi menunjukkan  bahwa  uluran  C-H  berasal  dari selulosa  dan  hemiselulosa,  regangan  C-H aromatik  dan  C=C  berasal  dari  senyawa  lignin, regangan O-H berasal dari selulosa, dan regangan C-O berasal dari hemiselulosa (Hazarika & Maji, 2014).  Semua  gugus  fungsi  yang  teridentifikasi pada kayu kontrol jabon teridentifikasi juga pada kayu  jabon  terimpregnasi  NP-TiO 2. Pada  kayu jabon hasil perlakuan impregnasi NP-TiO 2 dengan
metode  hidrotermal  dan  solvotermal  dengan pelarut metanol, etanol serta aseton teridentifikasi gugus fungsi dari Ti-O  pada bilangan gelombang 533  cm -1 serta  gugus  fungsi  Ti – O – Ti  pada bilangan  gelombang  679  cm -1 yang  merupakan ikatan  yang  terbentuk  pada  kerangka  senyawa TiO 2 (Sharfudeen et al., 2017).
Pelarut  asam  asetat  dan  NaOH  dengan metode solvotermal tidak terdeteksi adanya gugus fungsi  Ti-O  maupun  Ti-O-Ti.  Hal  ini menunjukkan tidak ada NP-TiO 2 yang masuk ke dalam kayu dengan indikasi nilai WPG 0 % dan - 0,13%.  Penggunaan  pelarut  asam  asetat  dan NaOH  pada  proses  sintesis  NP-TiO 2 dapat menimbukan residu senyawa asam dan basa yang dapat  menyebabkan  proses  inisisasi  degradasi pada  kayu  terutama  akibat  sifat  lignin    yang sensitif  terhadap  radiasi  UV,  larutan  asam,  dan larutan  basa  (Svora et  al., 2022).  Hal  ini mengakibatkan  pori-pori  kayu  menjadi  lebih besar  dan  struktur  kayu  menjadi  lebih  rapuh sehingga  NP-TiO 2 mudah  mengalami leaching
(Costa et al., 2023) dan nilai WPG menjadi 0 % dan negatif.
Berdasarkan hasil pengamatan pada spektrum  FTIR,  kayu  jabon  yang  sudah terimpregnasi  NP-TiO 2 metode  hidrotermal  dan solvotermal dengan pelarut metanol, etanol serta aseton  tidak  teridentifikasi  adanya  gugus  fungsi C-H  pada  kerangka  aromatik  dan  terjadi penurunan intensitas dari gugus fungsi C-H. Hal ini  dapat  terjadi  karena  NP-TiO 2 menutupi permukaan  selulosa,  lignin  dan  hemiselulosa (Mayerhöfer  dan  Popp,  2017)  yang  merupakan pembangun  struktur  utama  kayu  (Pereira et  al., 2004) sehingga radiasi sinar inframerah terhalang oleh NP-TiO 2 . Hasil analisis FTIR dari kayu jabon terimpregnasi  NP-TiO 2 pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa NP-TiO 2 hanya menyebabkan  efek bulking dengan  mengisi  pori kayu  karena  tidak  teridentifikasi  gugus  fungsi baru  dengan  indikasi  tidak  muncul  puncak  baru pada spectra IR (Bi et al., 2021).
Gambar  2. Hasil uji pH impregnan NP-TiO 2 dari sintesis dengan berbagai larutan
Gambar  3. Spektrum FTIR pada Kayu Jabon Terimpregnasi NP-TiO 2 yang Disintesis dengan Metode Hidrotermal dan Solvotermal
Gambar    4.  Difraktogram  Kayu  Jabon  Terimpregnasi  Nanopartikel  TiO 2 Hasil  Sintesis  secara Hidrotermal dan Solvotermal
Tabel 2. Hasil perhitungan derajat kristalinitas kayu dan ukuran kristal TiO 2 pada kayu terimpregnasi Sampel Derajat Kristalinitas (%) Ukuran kristal (nm) Kontrol 60,43 - TiO 2 -NaOH 38,45 - TiO 2 -Asam asetat 38,49 - TiO 2 -Etanol 50,15 15,75 TiO 2 -Aseton 55,51 14,27 TiO 2 -Metanol 51,13 15,94 TiO 2 -Air 67,14 16,21

## X-Ray Diffractometer (XRD)
Analisis  XRD  pada  nanopartikel  TiO 2 bertujuan  untuk  menentukan  fasa  dan  ukuran kristal  TiO 2 yang  disintesis  melalui  metode hidrotermal dan solvotermal. Analisis XRD pada kayu  jabon  terimpregnasi  nanopartikel  TiO 2 (Gambar 4) untuk membuktikan keberadaan dari fasa nanopartikel TiO 2 dan pengaruhnya terhadap nilai kristalinitas selulosa sebagai struktur utama pembangun kayu . Kayu jabon terimprenasi NP-TiO 2 yang diuji XRD menghasilkan difraktogram yang menunjukan terdapat puncak- puncak pada nilai 2θ yaitu 34,85 ; 38,53; 40,40; 44,75; dan 58,10 ᵒ Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 - Aseton terdapat  puncak- puncak  pada  nilai  2θ yaitu  25,65,;  34,94;  38,65;  40,41;  44,98;  54,64; 55,80 dan 58,19 ᵒ . Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi  NP-TiO 2 -Etanol terdapat  puncak- puncak  pada  nilai  2θ  yaitu  34 ,73;  38,52;  40,32; 44,83 dan 58,32 ᵒ . Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 -Metanol terdapat puncak- puncak  pada  nilai  2θ  yaitu  34 ,81;  38,58;  40,26; 44,75  dan  58,32 ᵒ .  Berdasarkan  analisis
perbandingan terhadap standar difraktogram TiO 2 JCPDS  card  number 78-2486  (Bagheri et  al., 2013)  dapat  disimpulkan  bahwa  puncak-puncak tersebut  merupakan  senyawa  TiO 2 yang  telah berhasil terimpregnasi ke dalam kayu jabon. Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 - NaOH dan TiO 2 -Asam asetat, tidak terindentifikasi  puncak-puncak  yang  merupakan senyawa TiO 2 seperti pada kayu kontrol. Hal ini dapat  terjadi  karena  tidak  ada  NP-TiO 2 yang terimpregnasi ke dalam kayu dengan indikasi nilai WPG pada sifat fisis yang bernilai nol.
Selain  itu,  analisis  XRD  digunakan  pula untuk  mengidentifikasi  fasa  kristalin  dari  kayu setelah  proses  impregnasi  oleh  NP-TiO 2 .  Pada difraktogram kontrol kayu jabon terdapat puncak pada  nilai  2 θ yaitu  17,45  dan  22,38 ᵒ .  Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 - Air terdapat puncak pada nilai 2θ yaitu 17 ,71 dan 22,33 ᵒ . Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi  NP-TiO 2 -Aseton terdapat  puncak pada  nilai  2 θ yaitu17,41  dan  22,98 ᵒ .  Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 - Etanol terdapat puncak pada nilai 2θ yaitu 17 ,74
dan  22,77 ᵒ .  Pada  difraktogram  kayu  jabon terimpregnasi NP-TiO 2 -Metanol terdapat puncak pada  nilai  2 θ yaitu  17,73  dan  22,32 ᵒ .  Pada difraktogram kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 - NaOH terdapat puncak pada nilai 2θ yaitu 17 ,27 dan  22,72 ᵒ .  Pada  difraktogram  kayu  jabon terimpregnasi  NP-TiO 2 -Asam  asetat terdapat puncak  pada  nilai  2 θ yaitu  18,12  dan  22,81 ᵒ . Berdasarkan  analisis  perbandingan  terhadap standar  difraktogram  selulosa    JCPDS  No.  03- 0226  (Osman et  al., 2019)  dapat  disimpulkan bahwa  puncak-puncak  tersebut  merupakan selulosa yang merupakan unit utama pembangun struktural kayu jabon.
Susunan index miller dari fasa selulosa dari kayu  jabon  dengan  perlakuan  impregansi  oleh TiO 2 masih sesuai  dengan  standar  JCPDS selulosa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlakuan impregnasi  NP-TiO 2 tidak  secara  signifikan mempengaruhi  fasa  selulosa  dalam  kayu  jabon walaupun  berdasarkan  data  nilai  derajat kristalinitasnya menunjukkan perubahan nilai jika dibandingkan dengan kayu kontrol. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa kayu jabon terimpregnasi  NP-TiO 2 -Air mengalami  kenaikan nilai  derajat  kristalinitas  (Tabel  2)  menjadi 67,14% sedangkan pada kayu jabon terimpregnasi NP-TiO 2 -Aseton, NP-TiO 2 -Etanol,  NP-TiO 2 - Metanol, NP-TiO 2 -NaOH, NP-TiO 2 -Asam  asetat mengalami  penurunan  nilai  derajat  kristalinitas selulosa yaitu menjadi 55,51; 50,15; 51,13; 38,45 dan 38,49% dari nilai kayu kontrol 60,43%.
Peningkatan nilai kristalinitas ini diakibatkan oleh penyusunan ulang dari struktur selulosa pada fasa  amorf  akibat  interaksinya  dengan  larutan impregnan menggunakan pelarut air dan efek dari bulking partikel  anorganik  di  sepanjang permukaan selulosa (Dong et al., 2014). Partikel anorganik  yang  berperan  dalam  penelitian  ini adalah  partikel  nano  TiO 2 .  Hal  berbeda  terjadi pada  jumlah  TiO 2 yang  masuk  ke  dalam  kayu lebih  tinggi  dengan  indikasi  peningkatan  WPG, maka penurunan derajat kristalinitas kayu terjadi akibat  jumlah  TiO 2 yang  bersifat  hidrofobik (Wang et al., 2011) mampu menutupi permukaan selulosa sehingga tidak terjadi proses penyusunan ulang  selulosa  pada  fasa  amorf.  Selain  itu, penurunan kristalinitas selulosa yang tinggi pada kayu  terimpregnasi  TiO 2 -NaOH  dan  TiO 2 -Asam asetat  disebabkan  karena  residu  asam  dan  basa menyebabkan  percepatan  proses  hidrolisis  pada selulosa  dalam  kayu  sehingga  struktur  selulosa menjadi  lebih  amorf  (Kong-Win  Chang et  al., 2018).
Ukuran kristal partikel TiO 2 ditentukan dari data difraktogram dengan menggunakan persamaan Scherrer yaitu λ = panjang gelombang sinar- X yang digunakan, dan θ = sudut difraksi, K = adalah konstanta yang besarnya tergantung pada faktor  bentuk  kristal, bidang    difraksi (hkl),  dan definisi  besaran  β  yang  digunakan  sebagai Full Width  at  Half  Maximum (FWHM)  atau Integral Breadth dari puncak (Hargreaves, 2016).

## 𝐷 = 𝐾𝜆 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
Hasil  perhitungan  ukuran  kristal  TiO 2 pada NP-TiO 2 -Etanol,  NP-TiO 2 -Aseton, NP-TiO 2 - Metanol,  dan  NP-TiO 2 -Air  dengan  persamaan Scherrer yaitu 15,75; 14,27; 15,94 dan 16,21 nm. Hal  ini  membuktikan  bahwa  TiO 2 hasil  sintesis merupakan nanopartikel karena memiliki ukuran partikel  pada  rentang  1  sampai  100  nm  dengan pendekatan  ukuran  kristal    (Khan et  al., 2019). Menurut  Sumadiyasa  &  Manuaba  (2018), hasil pengukuran  dengan  persamaan  Scherrer  lebih merepresentasikan  ukuran  kristal  dari  fase tertentu saja (fase tunggal), dalam hal ini adalah fase TiO 2 .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian sifat fisis, FTIR dan  XRD  dapat  disimpulkan  bahwa  metode hidrotermal  dan  solvotermal  dengan  pelarut aseton,  etanol  dan  metanol  kompatibel  untuk sintesis nanopartikel TiO 2 yang digunakan untuk proses impregnasi pada kayu jabon. Kayu jabon yang mengalami peningkatan WPG dengan hasil sintesis  menggunakan  metode  hidrotermal  dan solvotermal  yaitu  aseton,  metanol,  dan  etanol, dengan nilai WPG sebesar 1,36%, 2,6%, 2,16%. Hasil pengujian XRD menunjukkan bahwa kayu jabon  telah  berhasil  terimpregnasi  NP-TiO 2 dengan  metode  hidrotermal  dan  solvotermal menggunakan pelarut aseton, etanol dan metanol dengan teridentifikasinya kisi kristal TiO 2 anatase dan ukuran kristal 16,21, 15,94, 14,27, dan 15,75 nm.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada Departemen  Hasil  Hutan atas  dukungan  fasilitas laboratorium dan Direktorat SDM IPB University atas  dana  Hibah  Kompetitif  Penelitian  Jabatan Fungsional  (kontrak  No.10/K/HK/IPB/2023) untuk pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhamid, M., El-Hossary, F., Ghitas, A., Abd El-Rahman,  A.,  &  Ebnalwaled,  K.  (2021). Low-temperature  hydrothermal  synthesis  of titanium dioxide nanoparticles for photocatalytic  applications  low-temperature hydrothermal  synthesis  of  titanium  dioxide nanoparticles for photocatalytic applications. IOP  Conference  Series:  Materials  Science and Engineering , 1171 .
https://doi.org/10.1088/1757- 899X/1171/1/012008
Akhtari, M., & Nicholas, D. (2013). Evaluation of particulate  zinc  and  copper  as  wood preservatives  for  termite  control. European Journal  of  Wood  and  Wood  Products , 71 . https://doi.org/10.1007/s00107-013-0690-7
Bagheri,  S.,  Shameli,  K.,  &  Abd  Hamid,  S.  B. (2013).  Synthesis  and  characterization  of anatase titanium dioxide nanoparticles using egg  white  solution  via  sol-gel  method. Journal  of  Chemistry , 2013 ,  848205. https://doi.org/10.1155/2013/848205
Bak, M., & Németh, R. (2018). Effect of different nanoparticle  treatments  on  the  decay resistance of wood. Bioresources , 13 , 7886 – 7899. https://doi.org/10.15376/biores.13.4.7886- 7899
Behnajady, M. A., Eskandarloo, H., Modirshahla, N., & Shokri, M. (2011). Investigation of the effect  of  sol-gel  synthesis  variables  on structural  and  photocatalytic  properties  of TiO 2 nanoparticles. Desalination , 278 (1 – 3),
10 – 17. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.04.019
Bi, W., Hui, D., Gaff, M., Lorenzo, R., Corbi, I., Corbi,  O.,  &  Ashraf,  M.  (2021).  Effects  of chemical  modification  and  nanotechnology on  wood  properties. Nanotechnology
Reviews , 10 , 978 – 1008. https://doi.org/10.1515/ntrev-2021-0065
Chougala,  L.,  Yatnatti,  M.,  Linganagoudar,  R., Kamble, R., & Kadadevarmath, J. (2017). A simple  approach  on  synthesis  of  TiO 2 nanoparticles  and  its  application  in  dye sensitized solar cells. Journal of Nano- and Electronic Physics , 9 , 4001 – 4005.
https://doi.org/10.21272/jnep.9(4).04005
Coates,  J.  (2006).  Interpretation  of  infrared
spectra, a practical approach. In Encyclopedia  of  Analytical  Chemistry . https://doi.org/10.1002/9780470027318.a56 06
Costa, R. D. F. S., Barbosa, M. L. S., Silva, F. J. G., Sousa, S. R., Pinto, A. G., Sousa, V. F. C., & Ferreira, B. O. (2023). The impact of the  deterioration  on  wood  by  chlorine:  an experimental  study. Materials  (Basel, Switzerland) ,
16 (3). https://doi.org/10.3390/ma16030969
Dirna, F. C., Rahayu, I., Zaini, L. H., Darmawan, W., & Prihatini, E. (2020). Improvement of fast-growing wood species characteristics by MEG and nano SiO 2 impregnation. Journal of the Korean Wood Science and Technology , 48 (1), 41 – 49. https://doi.org/10.5658/WOOD.2020.48.1.4 1
Doczekalska, B., & Zborowska, M. (2010). Wood chemical  composition  of  selected  fast growing species treated with NAOH part II: Non-structural  substances. Wood  Research , 55 (3), 83 – 92.
Dong,  Y.,  Yan,  Y.,  Zhang,  S.,  &  Li,  J.  (2014). Wood/polymer nanocomposites prepared by impregnation with furfuryl alcohol and nano- SiO 2 .
BioResources , 9 .
https://doi.org/10.15376/biores.9.4.6028- 6040
Hadi, Y., Rahayu, I., & Danu, S. (2013). Physical and  mechanical  properties  of  methyl methacrylate  impregnated  Jabon  wood. Journal  of  the  Indian  Academy  of  Wood Science , 10 . https://doi.org/10.1007/s13196- 013-0098-3
Hargreaves,  J.  (2016).  Some  considerations related to the use of the Scherrer equation in powder  X-ray  diffraction  as  applied  to heterogeneous catalysts. Catalysis, Structure
&
Reactivity , 2 , 33 – 37.
https://doi.org/10.1080/2055074X.2016.125 2548
Hazarika, A., & Maji, T. K. (2014). Properties of softwood  polymer  composites  impregnated with nanoparticles and melamine formaldehyde  furfuryl  alcohol  copolymer. Polymer  Engineering  &  Science , 54 (5),
1019 – 1029.
https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pen.2 3643
Jafari,  armin, & Omidvar, A. (2018). The effect of nano copper oxide on physical properties and leaching resistance of wood-Polystyrene polymer. Journal  of  Wood  and  Forest Science  and  Technology , 25 (1),  49 – 60. https://doi.org/10.22069/jwfst.2017.10565.1 548
Kanchi,  S.,  &  Ahmed,  S.  (2018). Green  Metal Nanoparticles:  Synthesis,  Characterization and their Applications-Nanoparticles
Naturally .
Khan,  I.,  Saeed,  K.,  &  Khan,  I.  (2019). Nanoparticles:  properties,  applications  and toxicities. Arabian  Journal  of  Chemistry ,
12 (7),
908 – 931. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.arabj c.2017.05.011
Kong-Win  Chang,  J.,  Duret,  X.,  Berberi,  V., Zahedi-Niaki,  H.,  &  Lavoie,  J.-M.  (2018). Two-step thermochemical cellulose hydrolysis  with  partial  neutralization  for glucose production. Frontiers in Chemistry ,
6 . https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00117
Krisnawati,  H.,  Kallio,  M.,  &  Kanninen,  M.
(2011). Anthocephalus  cadamba  Miq.: ekologi,  silvikultur  dan  produktivitas . https://doi.org/10.17528/cifor/003481
Liao, J., Shi, L., Yuan, S., Zhao, Y., & Fang, J. (2009).  Solvothermal  synthesis  of  TiO 2 nanocrystal  colloids  from  peroxotitanate complex  solution  and  their  photocatalytic activities. The Journal of Physical Chemistry
C , 113 (43), 18778 – 18783. https://doi.org/10.1021/jp905720g
Mayerhöfer,  T.,  &  Popp,  J.  (2017).  The  electric field  standing  wave  effect  in  infrared transflection  spectroscopy. Spectrochimica Acta  Part  A:  Molecular  and  Biomolecular Spectroscopy , 191 .https://doi.org/10.1016/j.s aa.2017.10.033
Melro, E., Filipe, A., Sousa, D., Valente, A. J. M., Romano, A., Antunes, F. E., & Medronho, B. (2020). Dissolution of kraft lignin in alkaline solutions. International Journal
of Biological  Macromolecules , 148 ,  688 – 695. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.01.1
53
Nam, C. T., Yang, W.-D., & Duc, L. M. (2013).
Solvothermal
synthesis of TiO 2 photocatalysts  in  ketone  solvents  with  low boiling  points. Journal  of  Nanomaterials ,
2013 ,627385.https://doi.org/10.1155/2013/6 27385
Osman,  A.  I.,  Blewitt,  J.,  Abu-Dahrieh,  J.  K., Farrell, C., Al-Muhtaseb, A. H., Harrison, J., &  Rooney,  D.  W.  (2019).  Production  and characterisation  of  activated  carbon  and carbon nanotubes from  potato peel waste and their  application  in  heavy  metal  removal. Environmental  Science  and  Pollution Research  International , 26 (36),  37228 – 37241.  https://doi.org/10.1007/s11356-019- 06594-w
Pereira,  H.,  Graça,  J.,  &  Rodrigues,  J.  (2004).
Wood  Chemistry  in  Relation  to  Quality.
Cheminform , 35 . https://doi.org/10.1002/chin.200446298
Praveen,  P.,  Viruthagiri,  G.,  Mugundan,  S.,  & Shanmugam,  N.  (2013).  Structural,  optical and  morphological  analyses  of  pristine titanium  di-oxide  nanoparticles-Synthesized via sol-gel route. Spectrochimica Acta Part A Molecular  and  Biomolecular  Spectroscopy , 117 , 622 – 629.
Prihatini, E., Maddu, A., Rahayu, I. S., Kurniati, M., & Darmawan, W. (2020). Improvement of physical properties of Jabon ( Anthocephalus  cadamba )  through  the impregnation  of  nano-SiO 2 and  melamin formaldehyde  furfuril  alcohol  copolymer. IOP  Conference  Series:  Materials  Science and Engineering , 935 (1).
https://doi.org/10.1088/1757- 899X/935/1/012061
Prihatini, E., Wahyuningtyas, I., Rahayu, I. S., & Ismail,  R.  (2023).  Modification  of  fast- growing  wood  into  magnetic  wood  with impregnation method using Fe 3 O 4 nanoparticles. Jurnal  Sylva  Lestari , 11 (2),
204 – 217. https://doi.org/10.23960/jsl.v11i2.651
Qu, Q., Geng, H., Peng, R., Cui, Q., Gu, X., Li, F., &  Wang,  M.  (2010).  Chemically  binding carboxylic  acids  onto  TiO 2 nanoparticles with  adjustable  coverage  by  solvothermal strategy. Langmuir , 26 (12),  9539 – 9546. https://doi.org/10.1021/la100121n
Rahayu,  I.,  Darmawan,  W.,  Nawawi,  D.  S., Prihatini,  E.,  Ismail,  R.,  &  Laksono,  G.  D. (2022)a. Physical properties of fast-growing wood-polymer  nano  composite  synthesized through  TiO 2 nanoparticle  impregnation.
Polymers14,(20) .https://doi.org/10.3390/pol ym14204463
Rahayu,  I.,  Darmawan,  W.,  Nawawi,  D.  S., Prihatini, E., Ismail, R., Laksono, G. D., & Martha,  R.  (2023).  Surface  modification  of fast-growing wood with a titanium-dioxide- based  nanocoating  to  improve  weathering resistance.
Coatings , 13 (11). https://doi.org/10.3390/coatings13111924
Rahayu,  I.,  Darmawan,  W.,  Nugroho,  N., Nandika,  D.,  &  Marchal,  R.  (2014). Demarcation  point  between  juvenile  and mature  wood  in  sengon  ( Falcataria moluccana )  and  jabon  ( Antocephalus cadamba ). Journal  of  Tropical  Forest Science , 26 , 331 – 339.
Rahayu,  I.,  Darmawan,  W.,  Zaini,  L.  H.,  & Prihatini,  E.  (2020).  Characteristics  of  fast- growing wood impregnated with
nanoparticles. Journal of Forestry Research , 31 (2),677 – 685. https://doi.org/10.1007/s11676-019-00902-3
Rahayu,  I.,  Prihatini,  E.,  Ismail,  R.,  Darmawan, W.,  Karlinasari,  L.,  &  Laksono,  G.  D. (2022)b.  Fast-growing  magnetic  wood synthesis  by  an  in-situ  method. Polymers ,
14 (11), 2137. https://doi.org/10.3390/polym14112137
Rassam,  G.,  Abdi,  Y.,  &  Abdi,  A.  (2012). Deposition  of  TiO 2 nano-particles  on  wood surfaces  for  UV  and  moisture  protection. Journal of Experimental Nanoscience , 7 (4), 468476.https://doi.org/10.1080/17458080.2 010.538086
Roque,  R.,  Berrocal,  A.,  Rodríguez  Zúñiga,  A., Vega  Baudrit,  J.,  &  Chaves  N,  S.  (2014). Effect  of  silver  nanoparticles  on  white-rot wood decay and some physical properties of three tropical wood species. Wood and Fiber Science:  Journal  of  the  Society  of  Wood Science and Technology , 46 , 527 – 538.
Sharfudeen,  B.  F.  J.  M.,  Latheef,  A.  F.  A.,  & Ambrose,  R.  V.  (2017).  Synthesis  and characterization  of  TiO 2 nanoparticles  and investigation  of  antimicrobial  activities against  human  pathogens. Journal  of Pharmaceutical  Sciences  and  Research , 9 ,
1604 – 1608.
Sjostrom E. (1993). Wood
Chemistry Fundamentals  and  Applications .  Academic Press:  Laboratory  of  Wood  Chemistry,
Forest  Products  Department,  Helsinki University of Technology, Espoo, Finland.
Sotelo Montes, C., Beaulieu, J., & Hernández, R. (2007).  Genetic  variation  in  wood mechanical  properties  of Calycophyllum spruceanum at an early age in the Peruvian Amazon. Wood and Fiber Science: Journal of  the  Society  of  Wood  Science  and Technology , 39 , 578 – 590.
Standard,  B.  S.  B.  (1957).  Standard  373 – 1957: methods of testing small clear specimens of timber. London,  UK:  British  Standards Institution .
Sumadiyasa,  M.,  &  Manuaba,  I.  B.  S.  (2018). Determining  crystallite  size  using  scherrer formula,  Williamson-Hull plot,  and  particle size  with  SEM. Buletin  Fisika , 19 ,  28. https://doi.org/10.24843/BF.2018.v19.i01.p
06
Sun,  X.,  Xu,  S.,  Gao,  Y.,  Yue,  M.,  Yue,  Q.,  & Gao,  B.  (2017).  3D  hierarchical  golden wattle-like  TiO 2 microspheres:  Polar acetone-based  solvothermal  synthesis  and enhanced  water  purification  performance. CrystEngComm , 19 . https://doi.org/10.1039/C7CE00080D
Svora,  P.,  Svorová  Pawełkowicz,  S.,  Ecorchard,
P.,  Plocek,  J.,  Schieberová,  A.,  Prošek,  Z., Ptáček, P., Pošta, J., Targowski, P., Kuklík, P.,  &  Jakubec,  I.  (2022).  Study  of Interactions  between  titanium  dioxide coating  and  wood  cell  wall  ultrastructure.
Nanomaterials 12(15) .
https://doi.org/10.3390/nano12152678
Syahidah,  &  Cahyono,  T.  D.  (2008).  Stabilisasi dimensi  kayu  dengan  aplikasi  parafin  cair. Perennial , 4 (1),18.https://doi.org/10.24259/p erennial.v4i1.178
Teng,  T.  J.,  Mat  Arip,  M.  N.,  Sudesh,  K., Nemoikina,  A.,  Jalaludin,  Z.,  Ng,  E.-P.,  & Lee, H.-L. (2018). Conventional technology and nanotechnology in wood preservation: a review. Bioresources , 13 ,  9220 – 9252. https://doi.org/10.15376/biores.13.4.Teng
Wang, M., Wang, W., He, B. L., Sun, M. L., Bao, Y. S., Yin, Y. S., Liu, L., Zou, W. Y., & Xu, X.  F.  (2011).  Corrosion  behavior  of hydrophobic titanium oxide film pre-treated in hydrogen peroxide solution. Materials and Corrosion , 62 (4),320 – 325. https://doi.org/10.1002/maco.200905451